— 181 — 



Es dringen wohl durch Diffusion Spuren von Wasser- 

 stoff' in den inneren Raum, dort verbrennen sie aber 

 beim Zutritt der Luft und kommen nicht mit dem Quarz- 

 rohr in Berührung. Nach mehrstündiger Erhitzung kann 

 auf diese Weise das hineinditfundierte Gas durch den 

 umgekehrten Prozess wieder herausgeschafft werden. 



Was die Durchlässigkeit des geschmolzenen Quarzes 

 betrifft, so lassen sich nur annähernde Angaben aus den 

 Versuchen ableiten, weil die Dicke der Quarz wand nicht 

 gleichmässig ist und die erhitzte Oberfläche nicht genau 

 bestimmt werden kann. Es sollen daher die nachstehenden 

 Zahlen nur zur Bestimmung der Grössenordnung der 

 Durchlässigkeit dienen : 



Länge des erhitzten Rohrteiles 15 mm 



Äusserer Durchmesser des Rohres 1 mm 



Dicke der Wandungen 0,2 mm 



Die nach sechsstündigem Erhitzen durchgelassene 



Gasmenge betrug zirka 35 Kubikmillimeter bei 10 mm 



Quecksilberdruck. 



Aus dem Vorhergesagten ist mit grosser Wahr- 

 scheinlichkeit zu schliessen, dass das diffundierte Gas 

 AVasserstott' ist. 



Bestimmung des spezifischen Gewichtes des geschmolzenen 

 Quarzes. 



Nach den früheren Angaben 1 ) von Rose und Deville 

 ist die Dichte der aus Silicaten bereiteten amorphen 

 Kieselsäure und des geschmolzenen Quarzes — 2,2. 



Eine neue Bestimmung dieser Konstante . welche 

 ich an einem selbst bereiteten Stäbchen geschmolzenen 

 Quarzes ausführte, ergab 2.192; doch ist dieser Wert 

 jedenfalls etwas zu klein, da das Stück leicht sichtbare 

 Bläschen enthielt. 



! ) Landolt und ßörnstein. Physik. Tabellen. 8. 140. 



